D E D I J O N , i;;S^. 425 



marteau ; a la trempe le milieu Je montra vrai 

 acier , ce ii'etoit que du fer vers les angles. 

 ilbid.) 



25°. La fonte coulee au fourneau de r6- 



verbere , dans le fable ou dans Targille , & 



qui etoit blanche dans fa caffure , fut ce- 



mentee pendant onze jours dans la cendre 



d'os au fourneau d'acier ; elle fe trouva con- 



venie en acier fin & dur : mais en Youlant la 



decaper, on y appergut une infinite de points 



noirs & de gerfures qui fe rapprochoient de 



la fonte coulee au feu de reverbere. (//-/W. ) 



26°. Deux morceaux de fonte , Tune grife 



que M. Bergman croit tres-chargee de phlo- 



gillique { noedfatt) ^ Tautre blanche, la plus 



pauvre de phlogiftique fuivant le meme chy- 



mifle haordfatt ), furent mis dans des creufets 



de Heffe luttes , remplis de cement de cen- 



dres d'os, & expofes pendant trois heures au 



feu le plus violent d'un fourneau a vent : ils 



fe trouverent apres cela malleables a chaud 



& a froid , la fonte blanche plus encore que 



la fonte grife , fans aucune trace fenfible de 



calcination; la furface etoit du fer qui ne prit 



pas la trempe, le noyau d' acier fin. (^ Ibid.) 



270. M. Rinman a tenu pendant onze jour$ 

 au fourneau de cementation, dans des caiffes 

 de bonne argille, bien couvertes,^vec la cendre 

 d'os , difF^rentes fontes , telle que la fonte 

 grife d'Haellefors,adoucie & non adoucie , de 

 la fonte blanche de Dannemora , des fontes 

 des mines de Straofz , de Kopparberg , &c. 

 Apres Foperation, toutes ont prefe^te dQ% 



